Ueber dio Porosität des Holzes. 519 



berühreil, wüdurch das bei e aus dem Holz aiistropfende, durch das Holz 

 HItrirte Wasser vor Verdunstung geschützt wird. — Endlich wird frisch 

 destillirtes Wasser, welches sorgfältigst vor Staub gesichert war, oder auch 

 Zinnobereninlsiou, oder filtrirtes Regenwasser in das Rohr hh eingegossen, bis 

 es das Niveau bei it erreicht; dieses liegt 160 cm über dem oberen Quer- 

 schnitt des Holzes h und da dieser Querschnitt nur sehr klein ist im Ver- 

 hältniss zum Querschnitt des Niveaus )i, so ändert sich das letztere nur 

 wenig, wenn auch die Filtration ziemlich rasch verläuft, so dass erst nach 

 mehreren Stunden eine Wiedererhöhuug des Niveaus bis u nöthig wird, um 

 gleichen Druck von 1 60 cm Wasser zu erhalten. Das Holz wurde immer 

 so eingesetzt, dass die Filtration in der akropetalen Richtung erfolgte. 



Alle Versuche wurden in den Wintermonaten (Oktober bis März) ge- 

 macht; das Holz, frisch vom lebenden Stamm, war daher von vornherein 

 schon sehr wasserreich. 



Die hier aufgeführten Versuche sind aus zahlreichen , hier nicht er- 

 wähnten ausgewählt : 



No. 1. Taxus baccata, Oktober 1870. 



Ein cvlindrisches Holzstück von 147 nun Länjre und 21 mm Durch- 

 mcsser, 51,9 g schwer, an den Apparat Fig. 18 gesetzt; das Wasser ist fil- 

 trirtes Regenwasser. 



Es filtrirt in den ersten 3 Stunden pro Stunde 11,3 ccni 



in den folgenden 2 Stunden „ „ 6,5 „ 



in den folgenden 15 Stunden im Mittel 4,3 „ 



„ „ „ 7 Stunden „ „ 3,00 „ 



14 9 1 



Nach dieser Zeit ist das Holz um 1,4 g diu'ch zurückgehaltenes Wasser 

 schwen'r geworden. Dieser Versuch zeigt, wie zahlreiche andere, dass die 

 in der Zeiteinheit durchfiltrirte AVasserquantität mit der Dauer stetig abninnnt. 

 Dass bei dem angewandtin Druck weder Mark noch Markkrone Wasser 

 durchlässt, wurde wie hier bei den andern Hölzarn durch besondere Versuciie 

 konstatirt. Ebenso ist das braune Kernholz bei der Filtration unthätig. 



No. 2. Taxus baccata im November 1876. 

 Stammstücke 70 nim laug; Durchmesser 29 mm, des Kerns 20 mm. 

 Filtrat in den ersten 4 Stunden pro Stunde 16,2 ccm 

 in den folgenden 5 Stunden „ „ 10,0 „ 



in den folgenden 14 Stunden im Mittel 2,9 „ 



Es wurde nun an dem Querschnitt, wo das durchfiltrirende Wasser 

 eintrat, eine Querschicht von ca. 0,5 mm Dicke weggeschnitten und das Holz 

 wieder an den Apparat gesetzt. Das Filtrat betrug jetzt 



